Source: https://www.scribd.com/doc/143792766/Sbinvias2007-Norma-Para-Compactacion-de-Base-y-Subbase-Verificacion-Viga-Benkleman
Timestamp: 2017-12-15 18:23:06+00:00

Document:
Sbinvias2007 Norma Para Compactacion de Base y Subbase Verificacion Viga Benkleman
Uploaded by Aliados Ambientales
320.1 DESCRIPCIÓN Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de subbase granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. Para los efectos de estas especificaciones, se denomina subbase granular a la capa granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos o la que sirve de soporte a los pavimentos de concreto hidráulico, sin perjuicio de que los documentos del proyecto le señalen otra utilización.
320.2 MATERIALES Los agregados para la construcción de la subbase granular deberán satisfacer los requisitos indicados en el numeral 300.2 del Artículo 300 para dichos materiales. Además, se deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se indican en la Tabla 320.1. Los documentos del proyecto indicarán la franja por utilizar. Tabla 320.1 Franjas granulométricas del material de subbase T A MI Z N OR M A L ALTERNO 50.0 mm 2” 37.5 mm 1½" 25.0 mm 1” ½” 12.5 mm 3/8” 9.5 mm No.4 4.75 mm No.10 2.0 mm No.40 425 µm No.200 75 µm P OR C E N T A J E QU E P A S A S B G- 1 S B G- 2 100 70-95 100 60-90 75-95 45-75 55-85 40-70 45-75 25-55 30-60 15-40 20-45 6-25 8-30 2-15 2-15
Artículo 320-07
respectivamente. a satisfacción del Interventor. 200) y el porcentaje que pasa el tamiz de 425 µm (No.3 EQUIPO Rigen las condiciones generales establecidas en los numerales 300.75 mm (Nº 4) a 425µm (Nº 40) % pasa tamiz 75 µm (No.2 Tolerancias granulométricas TOLERANCIA EN PUNTOS DE PORCENTAJE SOBRE EL PESO SECO DE LOS AGREGADOS ±7% ±6% ±3% TAMIZ % pasa tamiz de 9.2 Preparación de la superficie existente El Interventor sólo autorizará la colocación de material de subbase granular cuando la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la compactación apropiada y las cotas y secciones indicadas en los planos o definidas por él.1 Explotación de materiales y elaboración de agregados Rige lo indicado en el numeral 300.3. deberá estar concluida la construcción de las cunetas.2. Tabla 320.Instituto Nacional de Vías Dentro de la franja elegida. Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en la especificación de la capa de la cual forma parte.2 del Artículo 300. no deberá exceder de 2/3 y el tamaño máximo nominal no deberá exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada. el Constructor propondrá al Interventor una “Fórmula de Trabajo” a la cual se deberá ajustar durante la construcción de la capa. desagües y filtros necesarios para el drenaje de la calzada. el Constructor hará las correcciones necesarias. 200) Además. pero sin permitir que la curva se salga de la franja adoptada.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 320. Además.3 y 311.4. 2 Artículo 320-07 .5 mm (3/8”) y mayores % pasa tamices de 4. 320. de las presentes especificaciones.4. 320. 320.4. 320.3 Fase de experimentación Rige lo indicado en el numeral 300. la relación entre el porcentaje que pasa el tamiz de 75 µm (No. con las tolerancias que se indican en la Tabla 320.4. de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente.4.1 del Artículo 300. con las tolerancias establecidas. 40). de los Artículos 300 y 311.
Siempre que los materiales para la construcción de subbase granular requieran almacenamiento. los cuales deberán cumplir la reglamentación vigente sobre pesos y dimensiones del Ministerio de Transporte.3 del Artículo 300 de estas especificaciones. Éste. En todo caso.4 Transporte. El material extendido deberá mostrar una distribución granulométrica uniforme. 320.Instituto Nacional de Vías 320. éstos se deberán mezclar en un patio fuera de la vía. hasta alcanzar la densidad seca especificada.4. En operaciones de bacheo o en aplicaciones en áreas reducidas. de manera que no perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad uniforme. se conformará ajustándose razonablemente a los alineamientos y secciones típicas del proyecto y se compactará con el equipo aprobado por el Interventor. Los vehículos deberán contar con dispositivos para depositar los materiales de tal modo que no se produzca segregación. se deberán atender los cuidados señalados en el numeral 300. el Constructor propondrá al Interventor los métodos de extensión que garanticen la uniformidad y calidad de la capa.5 Extensión y conformación del material El material se deberá disponer en un cordón de sección uniforme donde el Interventor verificará su homogeneidad. Aquellas zonas que por su reducida extensión. su pendiente o su proximidad a obras de arte no permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza. por cuanto su mezcla dentro del área del proyecto no está permitida.6 Compactación Una vez que el material extendido de la subbase granular tenga la humedad apropiada. el Constructor empleará el equipo adecuado y aprobado. de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de experimentación. antes de verificar y aprobar la compactación de la precedente. el material se deberá colocar en dos o más capas. deberá ser subsanada por el Constructor. almacenamiento y colocación del material Todo transporte de materiales sobre las vías públicas se deberá realizar en vehículos aprobados para circular sobre las carreteras nacionales. Cualquier contaminación que se presentare. El Interventor no permitirá la colocación de la capa siguiente. que el espesor de la capa compactada no resulte inferior a cien milímetros (100 mm) ni superior a doscientos milímetros (200 mm). sin segregaciones evidentes. la cantidad de material extendido deberá ser tal. así como las normas sobre protección ambiental.4. se extenderá en todo el ancho previsto en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos. Si la capa de subbase granular se va a construir mediante la combinación de dos (2) o más materiales. antes de proseguir el trabajo. Si el espesor de subbase compactada por construir es superior a doscientos milímetros (200 mm). procurándose que el espesor de ellas sea sensiblemente igual y nunca inferior a cien milímetros (100 mm). se compactarán por los medios 3 Artículo 320-07 . expedidas por la entidad que tenga la jurisdicción respectiva. a su costa.4.4. después de humedecido o aireado. ni se cause daño o contaminación en la superficie existente. En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de compactación. 320.
y se conformará y compactará de manera de obtener el mismo nivel de compactación exigido a la subbase granular. 320. 320. se distribuirá de forma que no se concentren ahuellamientos sobre la superficie. Si el Constructor no ofrece esta garantía. En las zonas peraltadas. Si ello no es factible. Los trabajos de construcción de la subbase granular se deberán realizar en condiciones de luz solar. operando únicamente durante las horas de luz solar. en tal forma que la densidad seca que se alcance no sea inferior a la obtenida en el resto de la capa. Tampoco se podrá ejecutar la subbase granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2oC). el Interventor podrá autorizar que el material de subbase granular se mezcle con el del afirmado. En todo caso.9 Apertura al tránsito Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito mientras no se haya completado la compactación. La compactación se efectuará longitudinalmente. el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad.7 Terminado Una vez terminada la compactación.4.4.4. 320. cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por el INVÍAS o se deban evitar horas pico de tránsito público. el Constructor perfilará la superficie de la capa. aquel se deberá escarificar en una profundidad de cien milímetros (100 mm) o la que especifique los documentos del proyecto o indique el Interventor. en un espesor de ciento cincuenta milímetros (150 mm).10 Limitaciones en la ejecución No se permitirá la extensión de ninguna capa de material de subbase granular mientras no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. 320.5.8 Construcción de la subbase granular sobre un afirmado existente Si el proyecto contempla que el afirmado existente forme parte de la capa de subbase granular. comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro. se deberán respetar los espesores de capa mencionados en el numeral 320. El Constructor deberá responder por los daños producidos por esta causa. el tránsito que necesariamente deba pasar sobre ellas.Instituto Nacional de Vías adecuados para el caso. Sin embargo. previa la escarificación de éste. debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Interventor. ajustándola a los perfiles longitudinales y transversales del proyecto.4. no se le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado.4. siempre y cuando el Constructor garantice el suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio para aquel. 4 Artículo 320-07 . la compactación se hará del borde inferior al superior. Si el espesor del afirmado es menor de cien milímetros (100 mm). traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad del ancho del rodillo compactador.
las exigencias indicadas en el numeral 300. el Constructor deberá reparar. Durante esta etapa el Interventor deberá comprobar. 320.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 320.5.4. 5 Artículo 320-07 .5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 320.2 del Artículo 300.1 Controles Se aplica lo indicado en el numeral 300.5. en su defecto.11 Bacheos Las excavaciones para la reparación de un pavimento asfáltico existente de estructura convencional (capas asfálticas densas.Instituto Nacional de Vías 320. a su costa. aun cuando aquella sea librada parcial o totalmente al tránsito público. el eventual uso de materiales de subbase granular en las operaciones de bacheo en ellos deberá definirse en los documentos del respectivo proyecto.8 del Artículo 300 de estas especificaciones.5. que el material del descapote de la fuente sea retirado correctamente y que todas las vetas de material granular inadecuado sean descartadas. material que deberá ser compactado con el equipo adecuado hasta alcanzar la densidad seca especificada. 320. Control de procedencia De cada fuente de agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se tomarán cuatro (4) muestras representativas para realizar los ensayos especificados en la Tabla 300. en su totalidad. subbases granulares y bases granulares y estabilizadas”. “Disposiciones generales para la ejecución de afirmados.1 Calidad de los agregados a.4. Teniendo en cuenta que algunos pavimentos asfálticos de la red vial nacional tienen estructuras muy gruesas y complejas. todos los daños que se produzcan en la subbase granular y restablecer el mismo estado en el cual ella se aceptó.1 del Artículo 300. Los resultados de dichos ensayos deberán satisfacer.12 Conservación El Constructor deberá conservar la capa de subbase granular en las condiciones en las cuales le fue aceptada por el Interventor hasta el momento de ser recubierta por la capa inmediatamente superior. o. cuya profundidad sea superior a trescientos milímetros (300 mm) deberán rellenarse con material de subbase granular desde el fondo de la excavación hasta una profundidad de doscientos cincuenta milímetros (250 mm) por debajo de la rasante existente. será establecido por el Interventor.4.5. so pena del rechazo de los materiales deficientes. Durante dicho lapso. 320. debido a que han sido sometidos a varias intervenciones de rehabilitación.1 del Artículo 300 320.2.13 Manejo ambiental Rige lo indicado en el numeral 300. base granular y subbase granular). además.4.
se deberán repetir todos los ensayos especificados en la Tabla 300.1 del Artículo 300 y adoptar los correctivos que sean necesarios.3. baches. como distinta coloración. ordenará que se acopien por aparte aquellos que presenten una anomalía evidente de aspecto. sin agrietamientos. de lo contrario. los controles se realizarán sobre el material mezclado y con la fórmula de trabajo aprobada para el proyecto. a simple vista. Si el Interventor considera que es necesario realizar correcciones por este concepto. Tabla 320. Por ningún motivo se permitirá el empleo de materiales que no satisfagan los requisitos de calidad indicados en la Tabla 300.2. establecidas en la Tabla 320.1 del Artículo 300 y en el numeral 320. 320. En la eventualidad de que el resultado de alguna prueba sea insatisfactorio.2 Calidad del producto terminado a. Así mismo. se tomaran dos (2) muestras adicionales del material y se repetirá la prueba.5. presenten restos de tierra vegetal. plasticidad o segregación. laminaciones ni segregaciones. Además.3 Verificaciones periódicas de calidad de los materiales ENSAYO Granulometría Límite líquido Índice de plasticidad Equivalente de arena Densidad seca máxima NORMA DE ENSAYO INV E-213 E-125 E-126 E-133 E-142 FRECUENCIA Una (1) vez por jornada Una (1) vez por jornada Una (1) vez por jornada Una (1) vez por semana Una (1) vez por semana El Interventor podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad de lo indicado en la Tabla 320. Siempre que el Interventor considere que las características del material que está siendo explotado en una fuente han cambiado.Instituto Nacional de Vías b. realizará las verificaciones periódicas de la calidad de los agregados. En el caso de mezcla de dos (2) o más materiales.3.2 de esta especificación. Control de producción Durante la etapa de producción. Terminado La capa de subbase granular terminada deberá presentar una superficie uniforme. materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. el Interventor examinará las descargas a los acopios y ordenará el retiro de los agregados que. el Interventor no autorizará la utilización del material al cual representen dichos ensayos. siempre que considere que los materiales son suficientemente homogéneos o si en el control de recibo de la obra terminada hubiese aceptado sin objeción diez (10) lotes consecutivos. Los resultados de ambos ensayos deberán ser satisfactorios o. delimitará el área afectada y el Constructor deberá 6 Artículo 320-07 .
La capa de subbase granular terminada deberá ajustarse a las rasantes y a las pendientes establecidas en los documentos del proyecto. no podrán exceder de +0. El volumen construido en una jornada de trabajo.95 De Dm – (k x s) < 0. que se aceptará o rechazará en conjunto.95 De se acepta el lote se rechaza el lote 7 Artículo 320-07 . mezclar. el Interventor las podrá aceptar. Se deberán efectuar. a compensar la merma con el espesor adicional necesario de la capa superior. se deberá comparar con la máxima (De). pero de manera que se realice al menos una prueba por hectómetro. obtenida sobre una muestra representativa del mismo material. Las variaciones de las cotas. compactadas y terminadas nuevamente. b. Compactación Para efectos de la verificación de la compactación de la capa de subbase granular. Alternativamente. siempre que el Constructor se comprometa. humedecer. se define como “lote”.0 mm. Si Si Dm – (k x s) ≥ 0. por escrito. Si se detectan zonas con un nivel inferior a la tolerancia indicada. Para el control de la compactación de una capa de subbase granular. respecto de las establecidas en el proyecto. el menor volumen que resulte de aplicar los siguientes criterios: Quinientos metros lineales (500 m) de capa compactada en el ancho total de la subbase. sin que existan zonas donde se retenga el agua superficial. recompactar y terminar la superficie hasta lograr la densidad seca y las cotas exigidas por la presente especificación.0 mm y -20. sin que ello implique ningún incremento en los costos para el Instituto Nacional de Vías. después de efectuar las correcciones necesarias. según la norma de ensayo INV E-730 “Selección al azar de sitios para la toma de muestras”. cinco (5) ensayos por lote. Las áreas que presenten un nivel superior a la tolerancia especificada deberán ser rebajadas. como mínimo.Instituto Nacional de Vías escarificarla en un espesor de cien milímetros (100 mm) y. ellas se deberán escarificar en un espesor mínimo de cien milímetros (100 mm). para enseguida agregar material de subbase. humedecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la berma no será inferior a la señalada en los planos o la definida por el Interventor. Los sitios para la determinación de la densidad seca en el terreno de cada capa se elegirán al azar. Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de subbase granular compactada. hasta cumplir con las cotas y el espesor establecido en los documentos del proyecto y con las exigencias de la presente especificación. la densidad seca en el terreno promedio de la muestra que representa al lote (Dm). mezclará y compactará de nuevo hasta que tanto el área delimitada como las adyacentes cumplan todos los requisitos exigidos en el presente Artículo.
465 10 0. llevados a la humedad adecuada y compactados nuevamente hasta obtener el valor de densidad seca especificado. Dm = D i: n : k : Resultado de un ensayo. homogenizados. con una probabilidad de 90%. s= De: ∑ (D i − Dm ) 2 n −1 Valor máximo de la densidad seca del material.602 7 0. que permita hacer la corrección por presencia de partículas gruesas. Las verificaciones de compactación se deberán efectuar en todo el espesor de la capa que se está controlando. siempre que el material lo requiera. deberán ser escarificados.4. E-162 y E-164.437 s : Desviación estándar de la muestra. Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza en el que. 8 Artículo 320-07 . se encuentra la densidad seca en el terreno del lote.500 9 0. Tabla 320.Instituto Nacional de Vías Siendo: Dm: Valor promedio de los resultados de los ensayos de densidad seca en el terreno que integran la muestra que representa al lote.685 6 0. según la norma de ensayo INV E-228. obtenido según la norma de ensayo INV E142 y corregido por presencia de partículas gruesas. ∑D n i Número de ensayos de densidad seca en el terreno que integran la muestra. La densidad seca de la capa compactada podrá ser determinada por cualquier método aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV E-161. Los lotes que no alcancen las condiciones mínimas de compactación exigidas en este numeral. Este factor depende del número de ensayos (n) que integran la muestra y su valor se indica en la Tabla 320.4 Valores del factor k n k 5 0.544 8 0.
2 del Artículo 300 y en el numeral 320. el Constructor deberá escarificar la capa en un espesor mínimo de cien milímetros (100 mm). em ≥ ed Además. el Interventor tomará. Cualquier área donde se detecten irregularidades que excedan esta tolerancia será delimitada por el Interventor.5. pero ningún valor individual es inferior al noventa por ciento (90%) del espesor de diseño. c y d de este numeral. las cuales someterá a los ensayos que se indican en la Tabla 320. cada semana. se determinará el espesor promedio de la capa compactada (em). añadir el material necesario de las mismas características y recompactar y terminar la capa conforme lo exige el presente Artículo.2 del presente Artículo. a compensar la merma con el espesor adicional necesario de la capa superior. no admitiéndose variaciones superiores a veinte milímetros (20 mm). y el Constructor deberá corregirla con reducción o adición de material en capas de poco espesor. f. como mínimo. hasta alcanzar los niveles de compactación exigidos en el presente Artículo. para asegurar buena adherencia. colocada tanto paralela como normalmente al eje de la vía.Instituto Nacional de Vías c. b. en cuyo caso. la cual deberá ser demolida y reconstruida por el Constructor. muestras representativas del material colocado y compactado durante la semana previa. a su 9 Artículo 320-07 . empleando para ello una regla de tres metros (3 m) de longitud. la cual dependerá del tamaño de las áreas tratadas. Los resultados de estos ensayos deberán satisfacer las exigencias indicadas en el numeral 300. siempre que el Constructor se comprometa. siempre que este último valor sea igual o mayor al ochenta y cinco por ciento (85%) del espesor de diseño. compactación. Para verificarlo. Zonas de bacheos En las zonas de bacheos se deberán satisfacer las mismas exigencias de terminado. espesor y lisura incluidas en los incisos a. Si la exigencia incluida en este párrafo no se cumple. igual al noventa por ciento (90%) del espesor de diseño. el Interventor podrá admitir el espesor construido. en todos los sitios que considere conveniente hacerlo. pero queda a juicio del Interventor la decisión sobre la frecuencia de las pruebas. Si el espesor medio resulta inferior al espesor de diseño. el valor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser. se procederá como en el párrafo anterior. se suspenderá inmediatamente el empleo del material y se delimitará el área donde se haya utilizado. para cualquier punto que no esté afectado por un cambio de pendiente. d. Si no las cumplen. Espesor Sobre la base del lote escogido para el control de la compactación y en los mismos puntos de verificación. sin que ello implique ningún incremento en los costos para el Instituto Nacional de Vías. Lisura El Interventor comprobará la uniformidad de la superficie de la obra ejecutada. será obligatorio escarificar la capa existente y compactar nuevamente la zona afectada. Si el Constructor no suscribe este compromiso. Conservación de las propiedades de los agregados Los agregados no deberán sufrir una degradación excesiva con motivo de su manejo y compactación en obra. por escrito. e. el cual no podrá ser inferior al espesor de diseño (ed). admitiéndose un (1) solo valor por debajo de dicho límite.
h. al respectivo precio unitario del contrato. Tabla 320.1 del Artículo 300.7. Los resultados de las medidas.Instituto Nacional de Vías entera costa. realizando medidas de deflexión con la viga Benkelman. Medidas de deflexión El Interventor verificará la solidez de la estructura construida al nivel de subbase granular.6. de acuerdo con la norma de ensayo INV E-795.6.5 Ensayos para verificar la conservación de las propiedades de los agregados ENSAYO Granulometría Límite líquido Índice de plasticidad Equivalente de arena NORMA DE ENSAYO INV E-213 E-125 E-126 E-133 g. se aplicará lo descrito en el numeral 300. el Interventor delimitará el área afectada y ordenará las correcciones necesarias. empleando un material de subbase granular apropiado y que conserve sus propiedades según se especifica en el presente inciso. que se realizarán en tresbolillo cada 20 metros. ÍTEM DE PAGO Metro cúbico (m3) Metro cúbico (m3) 320. 320. Correcciones por variaciones en el diseño o por causas no imputables al Constructor Cuando sea necesario efectuar correcciones a la capa de subbase granular por modificaciones en el diseño estructural o por fuerza mayor u otras causas inequívocamente no imputables al Constructor.2 Subbase granular para bacheo 10 Artículo 320-07 .7 FORMA DE PAGO Rige lo que resulte pertinente del numeral 300.2 del mismo Artículo.6 MEDIDA Rige lo descrito en el numeral 300. sino que servirán al Instituto Nacional de Vías para verificar la homogeneidad de la estructura que se construye y realizar los ajustes que pudieran resultar necesarios al diseño estructural del pavimento. 320. por cuyo trabajo autorizará el pago al Constructor.1 Subbase granular 320. no constituirán base para aceptación o rechazo de la subbase granular construida.1 del Artículo 300. En el caso de bacheos con material granular de subbase.
Documents Similar To Eett Bases
05-ET-CB-LI-PTAR.doc
borrador minuta

References: Artículo 300

Artículo 320
 Artículo 300
 Artículo 320
 Artículo 300
 Artículo 300
 Artículo 320
 Artículo 320
 Artículo 320
 Artículo 300
 Artículo 300
 Artículo 300
 Artículo 300
 Artículo 300
 Artículo 300
 Artículo 320
 Artículo 320
 Artículo 320
 Artículo 300
 Artículo 320
 Artículo 300
 Artículo 320
 Artículo 300